ÉL.€OLITE. 287 



MM. C. Bromeis et Râtilmelsberg ont constaté, des traces de chlore 

 dans la néphéljne et la Davyne. 



D'après MM Scacchi, Milscherlich et Breithaupt, la Beudantine de 

 Monticelli , la Davyne et la Cavolinite sont cristallographiquèment 

 identiques avec la néphéline. Les cristaux de Davyne ne diffèrent 

 de ceux de néphéline qu'en ce qu'ils sont généralement ternes a la 

 surface, d'une dureté moindre et qu'ils renferment un peu de car- 

 bonate de chaux. La Cavolinite qui offre a l'intérieur une multi- 

 tude de petites fissures longitudinales, se distingue par un éclat 

 soyeux d'autant plus prononcé qu'ordinairement tous les cristaux 

 d'un échantillon ont leurs faces verticales alignées parallèlement à 

 un même plan. 



Elaeolite. Fettstein. Pierre grasse. 



Rarement en prismes hexagonaux basés a arêtes arrondies; ordi^- 

 nairement en masses imparfaitement cristallines, difficilement cli- 

 vables suivant les faces verticales et suivant la base d'un prisme 

 hexagonal régulier. Cassure inégale et écailleuse. Translucide; 

 transparente en lames très-minces. Double réfraction très-faible a 

 un axe ni-gatif. Eclat gras clans la cassure, quelquefois un peu na- 

 cré. Blanc grisâtre ou rougeâtre; gris de diverses teintes; rouge 

 de chair sale; brune; vert olive. Poussière blanche. Dur. = 6. 

 Dens. = 2,61 a 3,63. Fond aisément au chalumeau. Facilement 

 attaquable par les acides en faisant gelée. 



Composition a peu près identique a celle de la néphéline. 



Analyses de Félaeplite :/, verte, de Friedrikswàrn, par Gmejîn; 

 ?7, brune, de Friedrikswàrn (moyenne de deux opérations); h, brune, 

 de Brevig taoyenne de trois opérations); i, blanche, de Miask 

 (moyenne de deux opérations , toutes trois par Scheerer;j", rouge de 

 chair, de Magnet Cove, Arkansas, par Smith et Brush; A:, verte, de 

 lamine Mariinskaja, monts Tunkinsk en Sibérie, par Pusirewsky. 





t 



g 



h 



i 



3 



k 



Silice 



44,19 



45,53 



44,46 



44,18 



44,46 



44,94 



Alumine 



34,42 



32,06 



31,84 



33,18 



30,97 



30,29 



Oxyde ferrique 



0,65 



1,41 



1 ,1 1 



0,69 



2,09 



0,72 



Soude 



16,88 



15,97 



15,71 



15,86 



15,61 



21,80 



Polasse 



' 4,73 



4,76 



5,17 



5,75 



5,91 



1,48 



Chaux 



0,52 



0,40 



0,28 



0,29 



0,66 



1,15 



Magnésie 



0,69 



» 



» 



0,07 



» 



0,15 



Perte au feu 



0,60 



0,78 



2,07 



0,45 



0,95 



» 



102,68 100,91 100,64 100,47 100,65 400,53 

 Densité : » >< » # 2,65 » 



MM. C. Bromeis et Scheerer ont trouvé dans l'élseolite 0,04 a 0,06 

 de chlore et 0,67 d'acide sulfurique. 



